Incolor De cor Coloração do intercalar ou do revestimento plástico 2 2 As outras características secundárias não intervêm. 11.2.3. Interpretação dos resultados 11.2.3.1. O resultado do ensaio de resistência aos agentes químicos é considerado satisfatório se a amostra não apresentar amolecimentos, viscosidade, fendilhagem ou perda sensível de transparência. 11.2.3.2. Um conjunto de amostras deve ser considerado satisfatório, do ponto de vista do ensaio de resistência aos agentes químicos, se, pelo menos, três dos quatro ensaios realizados com cada agente químico tiverem obtido um resultado satisfatório. 11.2.4. Procedimento de ensaio em carga 11.2.4.1. A amostra é simplesmente suportada como um braço horizontal entre uma aresta de apoio, numa extremidade, de modo a que toda a largura assente num rebordo cortante (ponto de apoio), situado a 51 mm da extremidade fixa de apoio. A carga deve ser suspensa da extremidade livre do provete a uma distância de 102 mm a partir do ponto de apoio, conforme indicado na figura 21 abaixo: Figura 21 Método de disposição da amostra 11.2.4.2. A massa da carga deve ser de 28,7 t2 g, em que t é a espessura, em mm, do provete. A consequente pressão sobre a fibra exterior da amostra é de cerca de 6,9 MPa. Exemplo: para uma amostra de 3 mm de espessura, colocada horizontalmente entre uma aresta fixa virada para baixo e um ponto de apoio virado para cima separados por 51 mm, a carga aplicada no sentido descendente a 102 mm do ponto de apoio é de 258 g.